EFT, a 
- 
382 Ueber die Widerstandsfähigkeit des gehärteten Glases, 
säure. Wurde, unter Umrühren das Eindampfen bis zur Trockne 
fortgesetzt, so erhielt man einen weissen Rückstand, welcher einen 
starken Geruch nach saipetriger Säure verbreitete und eben so 
schwer wog wie der verwandte wasserfreie Inosit. Mit Wasser 
behandelt löst er sich rasch darin unter Gasentwicklung. Aus dem 
Producte von einem Gramm wasserfreiem Inosit mit 8 g. Salpeter- 
säuremonohydrat wurden 22 Ö.Ü. Gas erhalten, welches aus Stick- 
oxyd, Stickstoff und Kohlensäure bestand und durch Zerlegung des 
Productes mit Wasser gebildet wurde. Dieser Körper reagirt sehr 
sauer und konnte nicht krystallisirt erhalten werden. Erhitzt man 
seine wässrige Lösung, so wird dieseibe braun, entfärbt sich jedoch 
wieder beim Erkalten. Diese Erscheinung zeigt sich jedoch nicht, 
wenn man eine starke Säure zusetzt. Ammoniak färbt sie stark 
gelb, welche Färbung durch organische Säuren nur langsam, da- 
gegen durch Mineralsäuren sofort verschwindet. Mit Metallen giebt 
sie intensiv gefärbte Salze, von denen die mit Zink, Quecksilber, 
Kalk und Baryt schön roth erscheinen. Hierauf beruht die von 
Scherer angegebene Reaction auf Inosit. Es genügt hierzu die 
Inosit enthaltende Substanz in einem Porzellanschälchen mit Sal- 
petersäure zu erhitzen, vorsichtig zur Trockne zu verdampfen und 
einen Tropfen einer verdünnten Chlorcalciumlösung zuzufügen, worauf 
beim Weitererwärmen die rothe Färbung deutlich erscheint. Die 
Verf. fanden, dass die Nussblätter gegen Ende August den stärksten 
Inositgehalt mit 3 g. in 1 kg. trockner Blätter besitzen. Vorher 
wie nachher ist derselbe geringer, so dass z. B. im Juni dasselbe 
Quantum Blätter nur 1 g. Inosit lieferte. In den Nüssen selbst 
war kein Inosit aufzufinden. — 
Die Erzeugung des Inosites ist demnach eine dem Pflanzen- 
und Thierreiche gemeinsame Erscheinung und war bis jetzt jedesmal, 
wenn die Gegenwart von Inosit constatirt wurde, derselbe von 
einem reducirenden Zucker begleitet. (Annales de Chimie et de 
Physique. Serie 5. Tome XXI. vpag. 389.) 0. Kr. 
Ueber die Widerstandsfähigkeit des gehärteten Glases 
theilt de la Bastie der Academie die Resultate einer grösseren 
Zahl in dem Laboratorium von Thomasset angestellter Versuche 
mit, welche beweisen, dass die Elastieität in dem gehärteten Glase 
mehr als verdoppelt erscheint. Das einfache gehärtete Glas zeigte 
eine ungefähr 2,5mal grössere Widerstandskraft als das gewöhn- 
liche Doppelglas. Gehärtetes Halb-Doppelglas ist etwa 3,10 mal 
widerstandsfähiger wie gewöhnliches Doppelglas. Während die 
Proben von gewöhnlichem Glase sich so schwach zeigten, dass sie 
sich nicht wieder aufrichten konnten, bogen sich die von gehärte- 
tem Glase unter der Belastung. Polirtes und gehärtetes 6 bis 
13 Millimeter dickes Glas war 3,67 mal fester als gewöhnliches 
Glas von gleicher Dicke. Ungeschliffenes gehärtetes Glas zeigte 
